Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 125 



noch nicht herangezogen. Die Reinheit und Homogenitat der Baum- 

 \volle hiingt davon ab, ob sie frei von fremden Beimengungen, namlich 

 Kapselgewebe, Samengewebe, Blatt-, Stengelfragmenten, Staub, Erde usw. 

 ist, und der Grad der Reinheit davon, ob diese Korper in grofieren 

 oder kleineren Mengen darin auftreten. Unter finnigen Wollen versteht 

 man diejenigen, an deren Haaren kleine, kaum sichtbare Knotchen, nam- 

 lich zusammengeballte Stiicke von Fasern, haften. Die Farbe bildet 

 ein wichtiges Kennzeichen der Baumwolle. Obwohl die meisten Baum- 

 wollensorten weiB erscheinen, so sind sie es doch nicht. Stark zu- 

 sammengedriickt oder versponnen lassen sie doch immer einen Stich ins 

 Gelbe (die meisten indischen) oder ins Graue (peruanische Wolle) oder 

 Rutliche (ein Teil der siamesischen und chinesischen Baumwolle) 

 erkennen. Es wircl sehr haufig angegeben, daB die als Louisianawolle 

 vorkommende Sorte eine blaulich-weiBe Farbe habe, was ich jedoch, 

 wenigstens fiir die mir bekannt gewordenen Proben dieser Sorten^ nicht 

 bestiitigen kann. Die Nankingwollen von Gossypium religiosum und 

 flaviduwi) ferner manche afrikanische Sorten, z. B. die von Wida 1 ^ 

 haben ausgesprochen gelbbraunliche Farbe. Die Farbe der Baumwolle 

 hat, wie schon oben auseinandergesetzt wurde, ihren Sitz in der Zell- 

 wand der Faser. Uber die Farbstoffe der Baumwolle s. oben p. 123. 

 Wahrend die Handelsware nach den angegebenen Eigenschaften 

 klassifiziert und als langstapelig, kurzstapelig usw., ferner als fine, good, 

 goodfair, fair usw., oder als Prima, Sekunda, Tertia, Kaufmannsgut usw. 

 bezeichnet wird, pflegt man jetzt die Baumwolle als Spinnmaterial 

 nach technologischen Prinzipien zu beurteilen. Dabei wird 2 ) nicht nur 



2,750, bei Pernambuc 3,988, Sea Island 4,330, bei Mako 3,400, bei kurzer Georgia 

 4,501, endlich bei Martinique 4,763 g. 



Jimgsthin hat Dew.ey (The strength of textile plant fibers; s. oben p. 25) 

 die absolute Festigkeit der Faser einiger wichtiger Baumwollensorten.gepriift. Aus 

 seiner Zusammenstellung heben wir folgende charakteristische Zahlen hervor: 



ZerreiBgewicht in Gramm 



Max. Min. Mittel 

 American Uplord (Gossypium hirsutumj 



Big-Boll group M,6 4,6 6,60 



Early group 6,9 5,2 5,63 



Sea Island (Gossypium barbadense) 



Amerikanisch 7,6 4,7 6,14 



Agyptisch, von Arizona und Kalifornien 8,0 5,6 6,65 



4) Die Baumwolle von Wida ist schon seit dem vorigen Jahrhundert bekannt. 

 Isert, Reise nach Guinea. Kopenhagen 1788.) DaB sie von Gossypium religiosum L. 

 stamme, ist sehr zweifelhaft. 



2) E. Miiller, Handbuch der Spinnerei. Leipzig 1892; ferner nach gefalligen 

 Mitteiltmgen des Herrn Prof. Ed. Hanausek. 



